Loisteaine

Loisteaine on aine, jossa esiintyy luminesenssi-ilmiö. Loisteaineita ovat sekä fosforenssiaineet, joiden valovoima heikkenee hitaasti (> 1 ms), että fluoresenssiaineet, joissa valoemissio vaimenee kymmenissä nanosekunneissa. Fosforenssiaineita käytetään tutkanäytöissä ja pimeässä hohtavissa materiaaleissa, kun taas fluoresenssiaineet ovat yleisiä kuvaputkissa, plasmanäytöissä, loisteputkissa, antureissa ja valkoisissa loistediodeissa. Loisteaineet ovat usein siirtymäalkuaineiden tai harvinaisten maametallien yhdisteitä. Niiden yleisimpiä käyttökohteita ovat kuvaputket ja loisteputket. Kuvaputkien loisteaineet standardisoitiin toisen maailmansodan alussa, ja ne merkittiin P-kirjaimella ja sen perässä olevalla luvulla. Alkuaine fosfori on saanut nimensä siitä, että vapaana alkuaineena, valkoisena fosforina esiintyessään se säteilee valoa, joka kuitenkin syntyy Kemiluminesenssilla. Tämän vuoksi fosforia ei lueta loisteaineisiin kuuluvaksi. Kiderakenteeltaan epähomogeeniset epäorgaaniset loisteaineet tehdään yleensä lisäämällä vähäinen määrä lisäaineita, aktivaattoreiksi kutsuttuja epäpuhtauksia. Epäpuhtauksina voidaan joskus harvoin käyttää dislokaatioita tai muita kidevirheitä. Säteily- ytimen säteilyn aallonpituus riippuu atomista itsestään ja ympäröivästä kiderakenteesta. Epäorgaanisten aineiden tuikeprosessi johtuu kiteiden sähköisestä vyörakenteesta. Saapuva hiukkanen voi virittää elektronin valenssivyöltä joko johtavuusvyölle tai eksitonivyölle, joka sijaitsee hieman johtavuusvyön alapuolella ja on energia-aukon verran erillään valenssivyöstä. Tämä jättää liittyvän aukon taakseen, valenssivyölle. Epäpuhtaudet luovat sähköisiä tasoja kiellettyyn aukkoon. Eksitonit ovat löyhästi sidoksissa elektroni-aukkopareihin jotka vaeltavat kidehilan läpi kunnes epäpuhtauskeskukset sieppaavat ne kokonaan. Sen jälkeen jälkimmäisen viritystila purkautuu nopeasti, ja se lähettää tuikevaloa (nopean osan). Epäpuhtausaktivaattorit valitaan epäorgaanisten tuikelevyjen tapauksessa yleensä siten, että aineen säteilemä valo on näkyvän valon alueella tai lähellä UV-säteilyä, jolloin valonvahvistimet ovat tehokkaita. Johtavuusvyön elektronien yhdistämät aukot ovat riippumattomia jälkimmäisestä. Epäpuhtauskeskukset, jotka ovat virittyneenä metastabiilissa tilassa eivätkä eksitonien saavutettavissa, sieppaavat nämä aukot ja elektronit peräkkäin. Metastabiilien epäpuhtauksien viivästynyt viritystilan purkautuminen, jonka hidastus johtuu riippuvuudesta matalan todennäköisyyden kiellettyihin mekanismeihin, lähettää taas tuikevaloa (hitaan osan). === Loisteaineen huononeminen === Monien loisteaineiden säteilyteho pienenee vähitellen monista syistä. Aktivaattoreiden valenssi voi muuttua (yleensä hapettumisen vuoksi), kidehila hajota, atomit (usein aktivaattorit) diffundoitua aineen läpi, pinnalla voi tapahtua kemiallisia reaktioita ympäristön kanssa, minkä seurauksena säteilyteho pienenee tai pinnalle muodostuu joko poistuvaa tai säteillyttä energiaa absorboiva kerros. Elektroluminesenssilaitteiden huononeminen riippuu käyttövirran taajuudesta, luminanssitasosta ja lämpötilasta; myös kosteus lyhentää loisteaineen käyttöikää merkittävästi. Kovemmat veteen liukenemattomat aineet, joilla on korkea sulamispiste, eivät yhtä herkästi menetä luminesenssiaan käytön aikana. Esimerkkejä: * Plasmanäytöissä käytettävä BaMgAl10O17:Eu2+-loisteaine (BAM) altistuu seostusaineen hapettumiselle pakkaamisen aikana. Tähän liittyy kolme mekanismia: happiatomien imeytyminen kiteen pinnan hapen tyhjiin sijoihin, Eu(II):n diffuusio johtavaa kerrosta myöten ja elektroninsiirto Eu(II):sta absorboituneisiin happiatomeihin, mikä johtaa Eu(III):n muodostumiseen, jolloin emissiivisyys vastaavasti vähenee. Ohut pinnoite alumiinifosfaattia tai lantaani(III)fosfaattia on tehokas tapa luoda vallikerros, joka estää hapen pääsyn BAM-loisteaineeseen, mutta se heikentää loisteaineen tehokkuutta.Lakshmanan, p. 171. Vedyn additio, joka toimii pelkistimenä, plasmanäytön argoniin pidentää merkittävästi BAM:Eu2+loisteaineen kestoikää pelkistämällä Eu(III)-atomit takaisin Eu(II)-atomeiksi. * Y2O3:Eu-loisteaineet muodostuvat epä-fosforesenssiseksi kerrokseksi pinnalle, kun niitä pommitetaan elektroneilla ja mukana on happea. Tällöin elektroniaukkoparit jälleenyhtyvät säteilemättä pinnan tilojen kautta. * ZnS:Mn, jota käytetään vaihtovirtaohutkalvoelektroluminesenssilaitteissa (ACTFEL), heikkenee pääosin syvän tason loukkujen muodostumisen johdosta, kun vesimolekyylit reagoivat seostusaineen kanssa; loukut toimivat säteilyttömän jälleenyhtymisen keskuksina. Loukut vahingoittavat myös kidehilaa. Loisteaineen vanheneminen johtaa laskevaan kirkkauteen ja kasvaneeseen kynnysjännitteeseen. * Kuvaputki- ja kenttäemissionäytöissä käytettävät sinkkisulfidiin perustuvat loisteaineet heikkenevät pinnan viritystilan, coulombisen vahingon, sisäisen sähkövarauksensa ja lämpökarkaisun vuoksi. Pinnan elektronien kiihdyttämät reaktiot ovat suoraan yhteydessä kirkkauden menetykseen. Elektronit hajottavat ympäristönsä epäpuhtauksia, sitten reaktiivinen happi hyökkää pinnalle ja muodostaa hiilimonoksidia, hiilidioksidia, hiilijäämiä, säteilemätöntä sinkkioksidia ja sinkkisulfaattia. Reaktiivinen vety poistaa rikin pinnalta muodostaen vetysulfidia ja säteilemättömän sinkkikerroksen. Rikki voi poistua myös rikkioksideina.Lakshmanan, pp. 51, 76 * ZnS ja CdS -loisteaineet heikkenevät metalli-ionien sieppaamien elektronien aiheuttaman pelkistymisen vuoksi. M2+-ionit pelkistyvät M+:ksi, sitten kaksi M+:aa vaihtavat elektronin ja muodostavat M2+:n ja neutraalin atomin. Pelkistyneen metallin voi nähdä loisteaineen kerroksen tummentumana. Tummentuma (ja kirkkauden menetys) on verrannollinen loisteaineen elektroneille altistumiselle, ja sen voi havaita joiltakin kuvaputkilta, jotka ovat näyttäneet samaa kuvaa (esim. päätteen kirjautumisruutua) pitkän aikaa. * Europium(II)-seostetut alkaliset maa- aluminaatit heikkenevät värikeskusten muodostumisen vuoksi. * Y2SiO5:Ce3+ heikkenee Ce3+-ioneiden luminesenssikadon vuoksi. * Zn2SiO4:Mn (P1) heikkenee elektronipommituksen aiheuttaman hapen desoption takia. * Oksidiloisteaineet voivat heiketä nopeasti fluoridi-ionien läsnä ollessa. Niitä on jäänyt jäljelle, kun sulate on poistettu loisteainesynteesistä. * Löyhästi pakatut loisteaineet, esim. kun silikageelin ylijäämä (muodostunut kaliumsilikaatin sideaineesta) on nykytasoa, ovat taipuvaisia ylikuumenemaan paikallisesti, koska niiden lämmönjohtavuus on huono. Esim. InBO3:Tb3+ on altis heikkenemisen kiihtymiselle korkeissa lämpötiloissa. == Aineet == Loisteaineet valmistetaan yleensä sopivista isäntäaineista lisäämällä aktivaattoria. Parhaan tunnetut tyypit ovat kuparilla aktivoitu sinkkisulfidi ja hopealla aktivoitu sinkkisulfidi. Isäntäaineet ovat tavallisesti oksideja, nitridejä, oksinitridejä, sulfideja, selenidejä, halideja tai sinkki-, kadmium-, mangaani-, alumiini tai piisilikaatteja tai muiden harvinaisten maametallien silikaatteja. Aktivaattorit pidentävät emissioaikaa eli jälkiloistetta. Muita aineita, kuten nikkeliä, voidaan vuorostaan käyttää jälkihehkun sammuttamiseen ja loisteaineen säteilyn heikkenemisajan lyhentämiseen. Monet loisteainejauheet valmistetaan matalassa lämpötilassa, kuten sooligeeliprosessilla, ja ne vaativat yleensä jälkihehkutuksen noin tuhannen celsiusasteen lämpötilassa, joka on liian korkea monille käyttökohteille. Sopiva kasvuprosessin optimointi mahdollistaa kuitenkin hehkutuksen välttämisen. Loisteputkissa käytettävät loisteaineet vaativat monivaiheisen tuotantomenetelmän, jonka yksityiskohdat vaihtelevat loisteaineesta riippuen. Irtoaineet täytyy työstää, jotta saavutetaan haluttu hiukkasten suuruusluokka, koska suurista hiukkasista tulee huonolaatuinen pinnoite putkeen, ja pienet hiukkaset tuottavat vähemmän valoa ja heikkenevät nopeammin. Prosessin olosuhteita pitää säännellä loisteaineen erottamisen aikana, jotta ehkäistään loisteaineen aktivaattoreiden hapettumista ja prosessiastioiden pilaantumista. Loisteaine voidaan pestä työstön jälkeen aktivaattorijäämien poistamiseksi. Haihtuvia aineita ei saa päästää poistumaan työstön aikana. Loisteputkien valmistajat ovat muuttaneet loisteaineiden koostumusta poistaakseen aiemmin käytettyjä myrkillisiä aineita kuten berylliumia, kadmiumia ja talliumia.Kane, Raymond and Sell, Heinz (2001) Revolution in lamps: a chronicle of 50 years of progress, 2nd ed. The Fairmont Press. . Chapter 5 extensively discusses history, application and manufacturing of phosphors for lamps. Loisteaineiden yleisesti kerrotut ominaisuudet ovat emissiohuipun aallonpituus (nanometreinä, tai vaihtoehtoisesti valkoisten seosten värilämpötila kelvineinä), huipun leveys (nanometreinä 50% intensiteetillä) ja vaimenemisaika (sekunteina). == Käyttökohteet == === Valaistus === Loisteainekerrokset tuottavat suurimman osan loisteputkien tuottamasta valosta, ja niitä käytetään myös tasapainottamaan monimetallilamppujen tuottamaa valoa. Neonkilvissä käytetään loisteainekerroksia tuottamaan erivärisiä valoja. Mm. lentokoneiden kojetauluissa käytettävissä elektroluminesenssinäytöissä käytetään loisteainekerrosta tuottamaan häikäisemätön valaisu tai numeerisina ja graafisina näyttöinä. Valkoisissa loistediodivaloissa on sininen tai ultravioletti säteilijä ja loisteainekerros, joka säteilee pidempiä aallonpituuksia, jolloin saadaan kokonainen näkyvän valon spektri. Keskittämättömiä ja poikkeuttamattomia katodisädeputkia käytettiin stroboskooppivaloina vuodesta 1958 alkaen. === Loisteaineita hyödyntävä lämpötilan mittaus === Loisteaineita hyödyntävässä lämpötilan mittauksessa hyödynnetään tiettyjen loisteaineiden lämpötilariippuvuutta. Tätä varten loisteainepinnoite levitetään tutkittavan kohteen pinnalle, ja emission vaimenemisaika on tavallisesti ominaisuus, joka ilmaisee lämpötilan. Koska valaisulaitteet ja opsiset ilmaisimet voidaan sijoittaa siten, että ne voidaan poistaa, menetelmää voidaan käyttää liikkuvilla pinnoilla kuten suurnopeusmoottoreiden pinnoilla. Loisteainetta voidaan levittää myös valokuidun päähän optiseksi/analogiseksi lämpöpariksi. === Pimeässä hohtavat lelut === * Kalsiumsulfidin ja strontiumsulfidin yhdiste, jossa on vismuttia aktivaattorina eli (Ca,Sr)S:Bi tuottaa sinistä valoa jopa 12 tunnin loisteajalla; punainen ja oranssi ovat sinkkisulfidin kaavan muunnelmia. Punaista valoa voidaan saada strontiumsulfidista. * Sinkkisulfidi, jossa on viiden miljoonasosan pitoisuus kupariaktivaattoria, on yleisin pimeässä hohtavissa leluissa ja tuotteissa käytettävä loisteaine. Sitä kutsutaan myös GS-loisteaineeksi. * Sinkkisulfidin ja kadmiumsulfidin seoksen säteilemän valon väri riippuu aineiden suhteesta; GdS-pitoisuuden kasvattaminen muuttaa väriä pidempien aallonpituuksien suuntaan. Sen loisteaika on 1-10 tuntia. * Strontiumaluminaatti, jossa on aktivaattorina europiumia, SrAl2O4:Eu(II):Dy(III), on uudempi aine, jonka kirkkaus on suurempi ja loisteaika huomattavasti pidempi. Se tuottaa vihreää ja vedensävyistä valoa: vihreän kirkkaus on suurin ja vedensävyisen loisteaika pisin. Kyseinen loisteaine on noin 10 kertaa kirkkaampaa, kauemmin hohtavaa ja kalliimpaa kuin ZnS:Cu. Strontiumaluminaatin viritystilan aallonpituus vaihtelee välillä 200-450 nm. Vihreän version säteilemä aallonpituus on 520 nm, sinivihreän 505 nm ja sinisen 490 nm. Myös strontiumaluminaatilla voi tuottaa suurempia aallonpituuksia, mutta se heikentää kirkkautta. Näissä käyttökohteissa loisteaine joko lisätään suoraan lelujen muovaamiseen käytettävään muoviin tai sekoitetaan sideaineeseen, jolloin sitä voidaan käyttää maalina. ZnS:Cu- loisteainetta käytetään pimeässä hohtavissa ihovoiteissa, joita käytetään Halloween-ehosteissa. Loisteaineen pysyvyys kasvaa tavallisesti samalla kun aallonpituus kasvaa. Katso myös valotikku, joka on kemiluminesenssiin perustuva hohtava tuote. === Postimerkit === Ensimmäiset loisteaineelliset postimerkit otettiin käyttöön vuonna 1959 postinlajittelukoneiden tunnisteiksi.SEEING PHOSPHOR BANDS on U.K. STAMPS . Niistä on monia muunnelmia ympäri maailmaa, joissa on eri määriä loisteainetta.Phosphor Bands . Postimerkkejä kerätään joskus sen mukaan, onko niissä loisteainetunniste tai onko ne tulostettu luminoivalle paperille vai eikö. === Radioluminesenssi === Pääartikkeli: Radioluminesenssi Sinkkisulfidiloisteaineita on käytetty radioaktiivisten aineiden kanssa, joissa loisteaine viritettiin alfa- ja beetahajoavilla isotoopeilla, jotta saatiin hohtavaa maalia kellotauluihin ja kojeiden säätimiin. Radium-228:a ja Radium-226:tta käytettiin vuosina 1913-1950 aktivoimaan hopealla seostetusta sinkkisulfidista (ZnS:Ag) valmistettuja loisteaineita, jotka loistivat vihertävinä. Loisteaine ei sopi käytettäväksi 25 mg/cm² paksumpina kerroksina, koska muuten valon itseabsorptiosta tulee ongelma. Sinkkisulfidin kidehilan rakenne kuitenkin heikkenee, mikä johtaa kirkkauden vähenemiseen huomattavasti nopeammin kuin radium ehtyy. Ernest Rutherford käytti ZnS:Ag:lla pinnoitettuja spintariskooppien näyttöjä tutkiessaan atomiydintä. Kuparilla seostettu sinkkisulfidi (ZnS:Cu) on yleisimmin käytetty loisteaine, ja se tuottaa sinivihreää valoa. Kuparilla ja magnesiumilla seostettu sinkkisulfidi (ZnS:Cu,Mg) tuottaa keltaoranssia valoa. Tritiumia käytetään säteilylähteenä myös monenlaisissa tritiumin valaisua hyödyntävissä tuotteissa. === Elektroluminesenssi === Pääartikkeli: Elektroluminesenssi Elektroluminesenssia voidaan hyödyntää valonlähteissä. Ne säteilevät yleensä laajalle alueelle, joten ne sopivat nestekidenäyttöjen taustavaloiksi. Loisteaineen viritystila saadaan yleensä aikaan korkean intensiteetin sähkökentän sovelluksella, yleensä soveliaan taajuuden kanssa. Nykyisin elektroluminesenssivalonlähteiden käyttö on vähenemässä, mikä johtuu niiden suhteellisen lyhyistä käyttöi'istä. ZnS:Cu oli ensimmäinen aine, joka käytti onnistuneesti elektroluminesenssia. Georges Destriau kokeili sitä vuonna 1936 Marie Curien laboratorioissa, Pariisissa. Jauhe- tai vaihtovirtaelektroluminesenssia käytetään monissa taustavaloissa ja yövaloissa. Monet yritykset myyvät brändättyjä EL-tuotteita kuten joissakin Timex-kelloissa käytettyä IndiGlota tai "Valoteippiä", joka on toinen tuotenimi elektroluminoivissa valosuikaleissa käytettäville materiaaleille. Apollo-avaruusohjelmalla on annettu tunnustus, että se on ollut ensimmäinen merkityksekäs EL-taustavalojen ja -valaistuksen käyttökohde. === Valkoiset loistediodit === Valkoiset loistediodit ovat yleensä sinisiä indiumgalliumnitridiledejä, jotka on pinnoitettu sopivalla aineella. Usein käytetään Cerium(III):lla seostettua yttriumalumiinigranaattia (YAG:Ce3+ tai Y3Al5O12:Ce3+), joka imee sinisen valon ja säteilee vihertävästä valosta punertavaan, josta suurin osa on keltaista. Tämä keltainen säteily tuottaa yhdessä sinisen säteilyn kanssa valkoista valoa, joka voidaan muokata värilämpötilaltaan lämpimän kellertäväksi tai kylmän sinertäväksi valkoiseksi. Vaaleankeltaista säteilyä voi säätää korvaamalla cerium muilla harvinaisilla maametalleilla kuten terbiumilla ja gadoliniumilla, ja sävyä voi muuttaa vielä enemmän korvaamalla YAG:n alumiini galliumilla kokonaan tai osittain. Tässä menetelmässä ei käytetä fosforenssia, vaan keltainen valo tuotetaan tuikemenetelmällä, jossa jälkiloisteen täydellinen puute on eräs menetelmän tunnuspiirre. Jotkin harvinaisilla maametalleilla seostetut SiAlONit ovat fotoluminoivia, ja niitä voi käyttää loisteaineina. Europium(II):lla seostettu β-SiAlON absorboi UV-valoa ja näkyvää valoa ja emittoi voimakasta ja laajakaistaista valoa. Sen luminanssi ja väri eivät muutu huomattavasti lämpötilan mukaan, koska sillä on lämpötilastabiili kiderakenne. Sillä on hyvät mahdollisuudet loisteaineen vihreänä muunnoksena valkoisille loistediodeille. On olemassa myös keltainen muunnos (α-SiAlON). Valkoisissa ledeissä käytetään sinistä loistediodia joko keltaisen loisteaineen tai vihreän, ja keltaisen SiAlON-loisteaineen ja punaisen CaAlSiN3-pohjaisen loisteaineen kanssa. Valkoisia ledejä voi valmistaa myös pinnoittamalla lähes UV-valoa säteilevä loistediodi korkean hyötysuhteen europiumiin pohjautuvalla sinistä ja punaista valoa säteilevillä loisteaineilla ja vihreänä säteilevällä alumiinilla seostetulla sinkkisulfidilla. Tämä menetelmä on vastaava kuin loisteputken toimintatapa. Joissakin uudemmissa valkoisissa loistediodeissa käytetään keltaista ja sinistä säteilijää sarjassa, jolloin lähestytään valkoista. Tätä tekniikkaa on käytetty joissakin Motorolan puhelimissa kuten BlackBerryssä ja ledivaloissa, ja alkuperäisessä versiossa säteilijät pinottiin käyttäen galliumnitridiä, piikarpidia ja indiumgaliumfosfidia, mutta myöhemmin sen havaittiin murtuvan korkeilla käyttövirroilla. Monia yleisvalaistuksen valkoisia loistediodeja voi käyttää tiedonvälityksessä, esim. järjestelmissä, jotka muuntavat ledin toimimaan vilkkuvalona. === Kuvaputket === Kuvaputket tuottavat lähetteen synnyttämiä valokuvioita tyypillisesti pyöreässä tai suorakulmaisessa muodossa. Kookkaita kuvaputkia käytettiin mustavalkoisissa kotitelevisioissa, jotka yleistyivät 1950-luvulla, sekä ensimmäisen sukupolven väri-TV:issä ja ensimmäisissä tietokonenäytöissä. Niitä käytettiin laajasti myös tieteen ja tekniikan kojeissa, kuten oskilloskoopeissa, yleensä yksivärisen loisteaineen kanssa (yleensä vihreää). Tällaisten käyttökohteiden loisteaineilla on usein pitkä jälkiloiste, joka parantaa kuvan pysyvyyttä. Loisteaineet voidaan kiinnittää joko ohutkalvolle tai erillisinä hiukkasina, jauhettuna pinnalle. Ohutkalvojen käyttöikä on pidempi ja kuvatarkkuus parempi, mutta niiden kirkkaus on pienempi ja hyötysuhde huonompi kuin jauhemaisilla. Tämä johtuu ohutkalvon useista sisäisistä heijastumisista, jotka siroavat emittoituvaa valoa. Valkoinen (mustavalkokuvaputkessa): Sinkkikadmiumsulfidin ja sinkkisulfidihopean seos, ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag, on valkoinen P4-loisteaine, jota käytetään mustavalkotelevisioiden kuvaputkissa. Keltaisten ja sinisten loisteaineiden seokset ovat tavallisia, mutta myös punaisen, vihreän ja sinisen seosta tai pelkkää valkoista voidaan käyttää. Punainen: Yttriumoksidisulfidia yhdessä europium-aktivaattorin kanssa käytetään punaisena loisteaineena värillisissä kuvaputkissa. Väri-TV:n kehityksessä meni pitkään punaisen loisteaineen etsimisen vuoksi. Ensimmäinen punaisena säteilevä, harvinaisista maametalleista valmistettu loisteaine, YVO4:Eu3+, tuli markkinoille väritelevisioiden pääväriksi vuonna 1964, ja sen kehittivät Levine ja Palilla.Sitä käytettiin yhden kiteen muodossa erinomaisena polarisaattorina ja laseraineena. Keltainen: Sinkkikadmiumsulfidi, (Zn,Cd)S:Ag, tuottaa vahvankeltaista valoa, kun sitä sekoitetaan kadmiumsulfidiin. Vihreä: Sinkkisulfidin ja kuparin yhdistelmä ZnS:Cu eli P31-loisteaine tuottaa vihreää valoa, jonka huippu on 531 nm ja jälkiloiste pitkä. Sininen: Kun sinkkisulfidiin lisätään muutama miljoonasosa hopeaa (ZnS:Ag), ja sitä viritetään elektroneilla, se tuottaa sinisen loisteen, jonka huippu on 450 nm, ja sillä on pitkä 200 nanosekunnin jälkihehku. Se tunnetaan P22B-loisteaineena. Sinkkisulfidihopea on yhä yksi hyötysuhteeltaan parhaista kuvaputkien loisteaineista, joissa sitä käytetään sinisenä loisteaineena. Loisteaineet ovat yleensä huonoja sähkönjohteita. Tällöin ruudulle voi varastoitua jäännösvarausta, joka kasvattaa tehokkaasti törmäävien elektronien energiaa sähköstaattisesta hylkimisestä johtuen. Ongelman poistamiseksi loisteaineiden ylle voidaan laittaa ohut alumiinikerros (noin 100 nm). Se tehdään yleensä tyhjiöhaihdutuksella ja yhdistetään johtavaan kerrokseen putken sisällä. Lisäksi kerros heijastaa loisteaineen valoa haluttuun suuntaan ja suojaa loisteainetta epätäydellisen tyhjiön aiheuttamalta ionipommituksella. Sävykkyyttä voi kasvattaa monin tavoin ympäristön valon aiheuttaman kuvan heikkenemisen vähentämiseksi. Sen lisäksi, että ruudun käyttämättömillä alueilla on musta maski, värinäyttöjen loisteaineen hiukkaset on pinnoitettu sopivanvärisillä väriaineilla. Esimerkiksi punaiset loisteaineet pinnoitetaan rauta(III)oksidilla (korvasi entisen Cd(s,Se):n kadmiumin myrkyllisyyden vuoksi), ja siniset loisteaineet voidaan pinnoittaa merensinisellä CoO·nAl2O3:lla tai ultramariinilla (Na8Al6Si6O24S2). ZnS:Cu:iin pohjautuvia vihreitä loisteaineita ei ole pinnoitettu kellertävän värinsä vuoksi. ==== Mustavalkotelevisioiden kuvaputket ==== Mustavalkotelevisioissa tarvitaan loisteainetta, jonka säteilemä valo on lähellä valkoista. Yleensä käytetään loisteaineiden seoksia. Yleisin seos on ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Cu,Al, jossa on sinistö ja keltaista. ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag:ssä on myös sinistä ja keltaista loisteainetta ja ZnS:Ag+ZnS:Cu,Al+Y2O2S:Eu3+:ssa sinistä, vihreää ja punaista (ei sisällä kadmiumia ja hyötysuhteeltaan huono). Värisävyn voi asettaa komponenttien suhdelukujen avulla. Koska seoksissa on eri loisteaineiden erillisiä hiukkasia, niiden tuottava kuva ei ole aina sulavaa. Yksittäinen valkoisena säteilevä loisteaine (Zn,Cd)S:Ag,Au,Al selviytyy tästä ongelmasta. Sitä käytetään vain todella pienissä ruuduissa, koska sen hyötysuhde on huono. Ruudut päällystetään loisteaineella yleensä sedimentointipinnoitusta käyttäen, jossa hiukkasten annetaan asettua pinnalle ratkaisusta riippuen.Lakshmanan, p. 54. ==== Värilliset kuvaputket suppeilla sävyillä ==== On muutama vaihtoehto näyttää värikuvaa suppeilla värisävyillä. Penetron-putkissa on erivärisiä loisteaineita, jotka on kerrostettu ja erotettu toisistaan eristeellä. Elektronien energiaan vaikuttamiseksi käytetään kiihdytysjännitettä. Matalaenergiaiset elektronit absorboituvat ylimmän kerroksen loisteaineeseen, ja korkeampienergiset menevät läpi ja absorboituvat alempiin kerroksiin. Tällöin näkyy joko ensimmäinen väri tai ensimmäisen ja toisen värin sekoitus. Näytön, jossa on punaisen ulompi kerros ja vihreä sisempi kerros, kiihdytysjännitteen muuttamisella voidaan tuottaa värit punaisesta oranssin ja keltaisen kautta vihreään. Toinen tapa on käyttää kahden erilaisen loisteaineen seosta. Toisen kirkkaus on suoraan verrannollinen elektronin vuohon, kun taas toisen kirkkaus kyllästyy korkeammissa voissa, jolloin loisteaine ei säteile yhtään enempää valoa riippumatta siihen törmäävien elektronien määrästä. Molemmat loisteaineet emittoivat yhdessä matalissa voissa, kun taas korkeammissa voissa kyllästymättömän loisteaineen kirkkaus alkaa hallita, jolloin väriyhdistelmä muuttuu.Lakshmanan, p. 54. Tällaisten näyttöjen kuvatarkkuus voi olla korkea, koska niissä ei ole kaksiulotteista rakennetta kuten monivärikuvaputken loisteaineissa. Niiden sävyt ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Niitä käytettiin mm. joissakin vanhoissa sotilastutkanäytöissä ==== Väritelevisioiden kuvaputket ==== Värikuvaputkien loisteaineilla pitää olla korkeampi sävykkyys ja kuvatarkkuus kuin mustavalkoisilla. Elektronisuihkujen energiatiheys on noin satakertainen verrattuna mustavalkoisiin kuvaputkiin. Elektroneiden osumat tarkennetaan noin 0,2 mm läpimitalle mustavalkoisen kuvaputken 0,6 mm asemesta. Sen takia elektronisäteilytyksen heikkenemisen vaikutukset ovat voimakkaampia. Värillisessä kuvaputkessa tarvitaan kolmea eri loisteainetta, jotka lähettävät punaista, vihreää ja sinistä valoa, ja jotka kuvioidaan ruudulle. Värien tuottamiseen käytetään kolmea erillistä elektronitykkiä. Loisteaineiden koostumus muuttuivat aikojen saatossa, kun parempia loisteaineita kehitettiin, ja kadmiumin käyttöä piti vähentää ja myöhemmin lopettaa kokonaan ympäristöhuolten vuoksi. (Zn,Cd)S:Ag,Cl korvattiin (Zn,Cd)S:Cu,Al:llä, jonka kadmium/sinkkipitoisuus oli pienempi, ja sen jälkeen kadmiumittomalla ZnS:Cu,Al:llä. Sininen loisteaine pysyi yleensä muuttumattomana: hopealla seostettuna sinkkisulfidina. Vihreänä loisteaineena käytettiin alun perin mangaanilla seostettua sinkkisilikaattia, sitten kadmiumsinkkisulfidia hopea- aktivaattorilla, sen jälkeen pienemmän kadmiumpitoisuuden seosta kupari- alumiiniaktiivaattorilla, ja lopuksi vastaavaa kadmiumitonta muunnelmaa. Punainen loisteaine muuttui eniten: se oli ensin sinkkifosfaattia mangaaniaktivaattorilla, sen jälkeen kadmiumsinkkisulfidia hopea- aktivaattorilla, sitten europium(III)-aktivoiduilla loisteaineilla: ensin yttriumvanadaatti-matriisilla, sen jälkeen yttriumoksidilla ja nykyisin yttriumoksisulfidilla. Loisteaineiden kehitys oli siis: * ZnS:Ag – Zn2SiO4:Mn – Zn3(PO4)2:Mn * ZnS:Ag – (Zn,Cd)S:Ag – (Zn,Cd)S:Ag * ZnS:Ag – (Zn,Cd)S:Ag – YVO4:Eu3+ * ZnS:Ag – (Zn,Cd)S:Cu,Al – Y2O2S:Eu3+ or Y2O3:Eu3+ * ZnS:Ag – ZnS:Cu,Al or ZnS:Au,Cu,Al – Y2O2S:Eu3+Lakshmanan, p. 54. ==== Projektiotelevisiot ==== Projektiotelevisioissa, joiden säteiden tehotiheys voi olla kaksi suuruusluokkaa suurempi kuin tavallisissa kuvaputkissa, on käytetty joitakin erilaisia loisteaineita. Sinisenä värinä käytettiin ZnS:Ag,Cl:ää, joka kuitenkin kyllästyy. (La,Gd)OBr:Ce,Tb3+:aa voidaan käyttää vaihtoehtona, joka on suuraviivaisempi suurissa energiatiheyksissä. Vihreänä käytetään Gd2O2Tb3+:aa terbium-aktivaattorilla. Sen väripuhtaus ja kirkkaus on sinkkisulfidia huonompia alhaisilla viritystiheyksillä, mutta se käyttäytyy suoraviivaisesti korkeissa viritysenergiatiheyksissä, kun taas sinkkisulfidi kyllästyy. Sekin kuitenkin kyllästyy, joten sitä voidaan korvata osin Y3Al5O12:Tb3+:lla tai Y2SiO5:Tb3+:lla. LaOBr:Tb3+ on kirkasta mutta vedelle altista, heikkenemiseen taipuvaista ja sen kiteiden esteiden rakenne on levymäinen. Nämä ongelmat on ratkaistu, joten sen käyttö kasvaa aineen korkeamman lineaarisuuden vuoksi. Punaisena loisteaineena käytetään Y2O2S:Eu3+:aa.Lakshmanan, p. 54. == Loisteaineiden tyypit == Standard phosphor types Lyhenne Koostumus Väri Aallonpituus Huipun leveys Pysyvyys Käyttö Muuta P1, GJ Zn2SiO4:Mn (Willemiitti) vihreä 528 nm 40 nm 1-100 ms kuvaputket, valaistus oskilloskoopit ja yksiväriset tietokonenäytöt P2 ZnS:Cu(Ag)(B*) sinisestä vihreään 543 nm – pitkä kuvaputket oskilloskoopit P3 Zn8:BeSi5O19:Mn keltainen 602 nm – keskipitkä, 13 ms kuvaputket meripihkanväriset yksiväriset tietokonenäytöt P4 ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Ag valkoinen 565,540 nm – lyhyt kuvaputket mustavalko-TV:iden kuvaputket ja näyttöputket P4 (Ei Cadmiumia) ZnS:Ag+ZnS:Cu+Y2O2S:Eu valkoinen – – lyhyt kuvaputket mustavalko-TV:iden kuvaputket ja näyttöputket, kadmiumiton P5 sininen 430 nm – erittäin lyhyt kuvaputket filminauhoissa P6 valkoinen 565,460 nm – lyhyt kuvaputket P7 (Zn,Cd)S:Cu Sininen keltaisella jälkiloisteella 558,440 nm – pitkä kuvaputket tutkien PPI-näytöt, vanhat EKG-näytöt P10 KCl vihreä – – pitkä tumman jäljen kuvaputket Tutkanäytöt, muuttuu kuultavan valkoisesta tummaan magentaan, pysyy samana kunnes pyyhitään lämmöllä tai infrapunavalolla P11, BE ZnS:Ag,Cl or ZnS:Zn sininen 460 nm – 0.01-1 ms kuvaputket, tyhjiöfluore-senssinäytöt näyttöputket ja tyhjiöfluoresenssi-näytöt P12 Zn(Mg)F2:Mn oranssi 590 nm – keskipitkä tai pitkä kuvaputket tutkat P13 MgSi2O6:Mn punaoranssi 640 nm – keskipitkä kuvaputket FSS-lukijat ja valokuvaus P14 sininen oranssilla jälkiloisteella – – keskipitkä tai pitkä kuvaputket tutkien PPI-näytöt, vanhat EKG-näytöt P15 ZnO:Zn sinisestä vihreään 504,391 nm – äärimmäisen lyhyt kuvaputket televisiot FSS-pyyhkäisyllä P16 CaMgSi2O6:Ce sinivioletti 380 nm – erittäin lyhyt kuvaputket FSS-lukijat ja valokuvaus P17 ZnO,ZnCdS:Cu sinisestä keltaiseen 504,391 nm – sinisellä lyhyt, keltaisella pitkä kuvaputket – P18 CaMgSi2O6:Ti, BeSi2O6:Mn valkoinen 545,405 nm – keskipitkästä lyhyeen kuvaputket – P19, LF (KF,MgF2):Mn oranssista keltaiseen 590 nm – pitkä kuvaputket tutkanäytöt P20, KA (Zn,Cd)S:Ag or (Zn,Cd)S:Cu keltaisesta vihreään 555 nm – 1–100 ms kuvaputket näyttöputket P21 – – 605 nm – – kuvaputket Allen B DuMont Laboratoriesin rekisteröimä P22R Y2O2S:Eu+Fe2O3 punainen 611 nm – lyhyt kuvaputket televisioiden punaiset loisteaineet P22G ZnS:Cu,Al vihreä 530 nm – lyhyt kuvaputket televisioiden vihreät loisteaineet P22B ZnS:Ag+Co-on- Al2O3 sininen – – lyhyt kuvaputket televisioiden siniset loisteaineet P23 – valkoinen 575,460 nm – lyhyt kuvaputket United States Radium Corporationin rekisteröimä P24, GE ZnO:Zn vihreä 505 nm – 1–10 µs tyhjiöfluore-senssinäytöt Tyhjiöfluoresenssi-näyttöjen yleisin loisteaine P25 CaSi2O6:Pb:Mn oranssi 610 nm – keskipitkä kuvaputket sotilasnäytöt - 7UP25 kuvaputket P26, LC (KF,MgF2):Mn oranssi 595 nm – pitkä kuvaputket tutkanäytöt P27 ZnPO4:Mn punaoranssi 635 nm – keskipitkä kuvaputket värikuvaputki-TV:iden huolto P28, KE (Zn,Cd)S:Cu,Cl keltainen – – keskipitkä kuvaputket näyttöputket P31, GH ZnS:Cu or ZnS:Cu,Ag kellertävästä vihreään – – 0.01-1 ms kuvaputket oskilloskoopit P33, LD MgF2:Mn oranssi 590 nm – alle 1 sekunti kuvaputket tutkanäytöt P34 – sinivihreä – – eittäin pitkä kuvaputket – P35 ZnS,ZnSe:Ag sinivalkoinen 455 nm – keskipitkästä lyhyeen kuvaputket Ortokromaattisten filmimateriaalien fotograafinen kirjaaminen P38, LK (Zn,Mg)F2:Mn oranssista keltaiseen 590 nm – pitkä kuvaputket tutkanäytöt P39, GR Zn2SiO4:Mn,As vihreä 525 nm – pitkä kuvaputket näyttöputket P40, GA ZnS:Ag+(Zn,Cd)S:Cu valkoinen – – pitkä kuvaputket näyttöputket P43, GY Gd2O2S:Tb keltaisesta vihreään 545 nm – keskipitkä kuvaputket Näyttöputket, EPID-laitteet, joita käytetään syövän hoidossa sädehoidon lineaarikiihdytti-missä P45, WB Y2O2S:Tb valkoinen 545 nm – lyhyt kuvaputket etsimet P46, KG Y3Al5O12:Ce vihreä 530 nm – erittäin lyhyt kuvaputket Sädeindeksiputket P47, BH Y2SiO5:Ce sininen 400 nm – erittäin lyhyt kuvaputket Sädeindeksiputket P53, KJ Y3Al5O12:Tb keltaisesta vihreään 544 nm – lyhyt kuvaputket projektioputket P55, BM ZnS:Ag,Al sininen 450 nm – lyhyt kuvaputket projektioputket ZnS:Ag sininen 450 nm – – kuvaputket – ZnS:Cu,Al or ZnS:Cu,Au,Al vihreä 530 nm – – kuvaputket – (Zn,Cd)S:Cu,Cl+(Zn,Cd)S:Ag,Cl valkoinen – – – kuvaputket – Y2SiO5:Tb vihreä 545 nm – – kuvaputket projektioputket Y2OS:Tb vihreä 545 nm – – kuvaputket näyttöputket Y3(Al,Ga)5O12:Ce vihreä 520 nm – lyhyt kuvaputket Sädeindeksiputket Y3(Al,Ga)5O12:Tb keltaisesta vihreään 544 nm – lyhyt kuvaputket projektioputket InBO3:Tb keltaisesta vihreään 550 nm – – kuvaputket – InBO3:Eu keltainen 588 nm – – kuvaputket – InBO3:Tb+InBO3:Eu meripihka – – – kuvaputket tietokonenäytöt InBO3:Tb+InBO3:Eu+ZnS:Ag valkoinen – – – kuvaputket – (Ba,Eu)Mg2Al16O27 sininen – – – valaistus kolmiväriset loisteputket (Ce,Tb)MgAl11O19 vihreä 546 nm 9 nm – valaistus Kolmiväriset loisteputket BAM BaMgAl10O17:Eu,Mn sininen 450 nm – – valaistus, näytöt Kolmiväriset loisteputket BaMg2Al16O27:Eu(II) sininen 450 nm 52 nm – valaistus Kolmiväriset loisteputket BAM BaMgAl10O17:Eu,Mn sinisestä vihreään 456 nm,514 nm – – valaistus – BaMg2Al16O27:Eu(II),Mn(II) sinisestä vihreään 456 nm, 514 nm 50 nm 50% – valaistus – Ce0.67Tb0.33MgAl11O19:Ce,Tb vihreä 543 nm – – valaistus kolmiväriset loisteputket Zn2SiO4:Mn,Sb2O3 vihreä 528 nm – – valaistus – CaSiO3:Pb,Mn oranssista vaaleanpunai-seen 615 nm 83 nm – valaistus – CaWO4 (Scheeliitti) sininen 417 nm – – valaistus – CaWO4:Pb sininen 433 nm/466 nm 111 nm – valaistus Laaja kaistanleveys MgWO4 vaaleansininen 473 nm 118 nm – valaistus Laaja kaistanleveys, ylellinen seoksen osa (Sr,Eu,Ba,Ca)5(PO4)3Cl sininen – – – valaistus kolmiväriset loisteputket Sr5Cl(PO4)3:Eu(II) sininen 447 nm 32 nm – valaistus – (Ca,Sr,Ba)3(PO4)2Cl2:Eu sininen 452 nm – – valaistus – (Sr,Ca,Ba)10(PO4)6Cl2:Eu sininen 453 nm – – valaistus kolmiväriset loisteputket Sr2P2O7:Sn(II) sininen 460 nm 98 nm – valaistus Laaja kaistanleveys, ylellinen seoksen osa Sr6P5BO20:Eu sinisestä vihreään 480 nm 82 nm – valaistus – Ca5F(PO4)3:Sb sininen 482 nm 117 nm – valaistus Laaja kaistanleveys (Ba,Ti)2P2O7:Ti sinisestä vihreään 494 nm 143 nm – valaistus Laaja kaistanleveys, ylellinen seoksen osa 3Sr3(PO4)2.SrF2:Sb,Mn sininen 502 nm – – valaistus – Sr5F(PO4)3:Sb,Mn sinisestä vihreään 509 nm 127 nm – valaistus Laaja kaistanleveys Sr5F(PO4)3:Sb,Mn sinisestä vihreään 509 nm 127 nm – valaistus Laaja kaistanleveys LaPO4:Ce,Tb vihreä 544 nm – – valaistus kolmiväriset loisteputket (La,Ce,Tb)PO4 vihreä – – – valaistus kolmiväriset loisteputket (La,Ce,Tb)PO4:Ce,Tb vihreä 546 nm 6 nm – valaistus kolmiväriset loisteputket Ca3(PO4)2.CaF2:Ce,Mn keltainen 568 nm – – valaistus – (Ca,Zn,Mg)3(PO4)2:Sn oranssista vaaleanpunai-seen 610 nm 146 nm – valaistus Laaja kaistanleveys, seoksen osa (Zn,Sr)3(PO4)2:Mn oranssista punaiseen 625 nm – – valaistus – (Sr,Mg)3(PO4)2:Sn oranssista vaaleanpuner-tavan valkoiseen 626 nm 120 nm – loisteputket Laaja kaistanleveys, ylellinen seoksen osa (Sr,Mg)3(PO4)2:Sn(II) oranssista punaiseen 630 nm – – loisteputket – Ca5F(PO4)3:Sb,Mn 3800K – – – loisteputket Kevyenvalkoinen seos Ca5(F,Cl)(PO4)3:Sb,Mn kylmän tai lähpimän valkoinen – – – loisteputket 2600-9900 K, todella suuritehoisille lampuille (Y,Eu)2O3 punainen – – – valaistus kolmiväriset loisteputket Y2O3:Eu(III) punainen 611 nm 4 nm – valaistus kolmiväriset loisteputket Mg4(F)GeO6:Mn punainen 658 nm 17 nm – suurpaine-elohopea-lamput Mg4(F)(Ge,Sn)O6:Mn punainen 658 nm – – valaistus – Y(P,V)O4:Eu oranssista punaiseen 619 nm – – valaistus – YVO4:Eu oranssista punaiseen 619 nm – – suurpaine-elohopea- ja monimetalli-lamput – Y2O2S:Eu punainen 626 nm – – valaistus – 3.5 MgO · 0.5 MgF2 · GeO2 :Mn punainen 655 nm – – valaistus 3.5 MgO · 0.5 MgF2 · GeO2 :Mn Mg5As2O11:Mn punainen 660 nm – – suurpaine-elohopea-lamput 1960-luvulla – SrAl2O7:Pb ultravioletti 313 nm – – lääketieteel-liset erikois-loisteputket UV CAM LaMgAl11O19:Ce ultravioletti 340 nm 52 nm – mustavalo-loisteputket UV LAP LaPO4:Ce ultravioletti 320 nm 38 nm – tieteelliset UV-lamput UV SAC SrAl12O19:Ce ultravioletti 295 nm 34 nm – valaistus UV SrAl11Si0.75O19:Ce0.15Mn0.15 vihreä 515 nm 22 nm – valaistus Monistuskoneiden yksiväriset lamputLagos C (1974) "Strontium aluminate phosphor activated by cerium and manganese" BSP BaSi2O5:Pb ultravioletti 350 nm 40 nm – valaistus UV SrFB2O3:Eu(II) ultravioletti 366 nm – – valaistus UV SBE SrB4O7:Eu ultravioletti 368 nm 15 nm – valaistus UV SMS Sr2MgSi2O7:Pb ultravioletti 365 nm 68 nm – valaistus UV MgGa2O4:Mn(II) sinisestä vihreään – – – valaistus Näyttöjen taustavalot === Erilaisia loisteaineita === Eräitä muita kaupallisia loisteaineita, joita käytetään röntgennäytöissä, neutroni- ilmaisimissa, alfahiukkasten tuikelevyissä, jne., ovat: * Gd2O2S:Tb (P43), vihreä (huippu: 545 nm), 1,5 ms heikkeneminen kymmenesosaan, matala jälkiloiste, koskea röntgensäteilyn absorptio, röntgensäteille, neutroneille ja gammasäteilylle * Gd2O2S:Eu, punainen (627 nm), 850 µs heikkeneminen, jälkiloisteellinen, korkea röntgensäteilyn absorptio, röntgensäteille, neutroneille ja gammasäteilylle * Gd2O2S:Pr, vihreä (513 nm), 7 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, korkea röntgensäteilyn absorptio, röntgensäteille, neutroneille ja gammasäteilylle * Gd2O2S:Pr,Ce,F, vihreä (513 nm), 4 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, korkea röntgensäteilyn absorptio, röntgensäteille, neutroneille ja gammasäteilylle * Y2O2S:Tb (P45), valkoinen (545 nm), 1,5 ms heikkeneminen, matala jälkiloiste, matalaenergiaisille röntgensäteille * Y2O2S:Eu (P22R), punainen (627 nm, 850 µs heikkeneminen, jälkiloisteellinen, matalaenergiaisille röntgensäteille * Y2O2S:Pr, valkoinen (513 nm), 7 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, matalaenergiaisille röntgensäteille * Zn(0.5)Cd(0.4)S:Ag (HS), vihreä (560 nm), 80 µs heikkeneminen, jälkiloisteellinen, tehokas matalan erotuskyvyn röntgensäteille * Zn(0.4)Cd(0.6)S:Ag (HSr), punainen (630 nm), 80 µs heikkeneminen, jälkiloisteellinen, tehokas matalan erotuskyvyn röntgensäteille * CdWO4, sininen (475 nm), 28 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, röntgen- ja gammasäteilyä vahvistava loisteaine * CaWO4, sininen (410 nm), 20 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, röntgensäteilyä vahvistava loisteaine * MgWO4, valkoinen (500 nm), 80 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, vahvistava loisteaine * Y2SiO5:Ce (P47), sininen (400 nm), 120 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, elektroneille, sopii valonvahvistimiin * YAlO3:Ce (YAP), sininen (370 nm), 25 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, elektroneille, sopii valonvahvistimiin * Y3Al5O12:Ce (YAG), vihreä (550 nm), 70 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, elektroneille, sopii valonvahvistimiin * Y3(Al,Ga)5O12:Ce (YGG), vihreä (530 nm), 250 ns heikkeneminen, matala jälkiloiste, elektroneille, sopii valonvahvistimiin * CdS:In, vihreä (525 nm), <1 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, huippunopea, elektroneille * ZnO:Ga, sininen (390 nm), <5 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, huippunopea, elektroneille * ZnO:Zn (P15), sininen (495 nm), 8 µs heikkeneminen, ei jälkiloistetta, matalaenergiaisille elektroneille * (Zn,Cd)S:Cu,Al (P22G), vihreä (565 nm), 35 µs heikkeneminen, matala jälkiloiste, elektroneille * ZnS:Cu,Al,Au (P22G), vihreä (540 nm), 35 µs heikkeneminen, matala jälkiloiste, elektroneille * ZnCdS:Ag,Cu (P20), vihreä (530 nm), 80 µs heikkeneminen, matala jälkiloiste, elektroneille * ZnS:Ag (P11), sininen (455 nm), 80 µs heikkeneminen, matala jälkiloiste, alfahiukkasille ja elektroneille * antraseeni, sininen (447 nm), 32 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, alfahiukkasille ja elektroneille * muovi (EJ-212), sininen (400 nm), 2,4 ns heikkeneminen, ei jälkiloistetta, alfahiukkasille ja elektroneille * Zn2SiO4:Mn (P1), vihreä (520 nm), heikkenee minuuteissa, pitkä jälkiloiste, röntgensäteille * ZnS:Cu (GS), vihreä (520 nm), heikkenee minuuteissa, pitkä jälkiloiste, röntgensäteille * NaI:Tl, röntgensäteille, alfahiukkasille ja elektroneille * CsI:Tl, vihreä (545 nm), 5 µs heikkeneminen, jälkiloisteellinen, röntgensäteille, alfahiukkasille ja elektroneille * 6LiF/ZnS:Ag (ND), sininen (455 nm), 80 µs heikkeneminen, termisille neutroneille * 6LiF/ZnS:Cu,Al,Au (NDg), vihreä (565 nm), 35 µs heikkeneminen, neutroneille * Cerium-seostettu YAG-loisteaine, keltainen, Käytetään valkoisissa loistediodeissa muuttamaan sinistä valkoiseksi valoksi, jolla on laaja spektri. == Katso myös == * loisteputki * laser * kuvaputki * fotoluminesenssi == Lähteet == Luokka:Näyttötekniikka Luokka:Valaistus Luokka:Luminesenssi Luokka:Sivut, joissa on tarkistamattomia käännöksiä